^8a KUOVO METODO 



quindi rinvoltino deH'oro. La coppellazione dovia esser 

 condotta regolarmente , senza ecceJere nell' azione del 

 fuoco. La scarsezza del piombo assegaato portera la coa- 

 segueaza di non raffinare completajiiente il bottone , quiadi 

 si fissera rLnanendo in pai-te privo di lacidezza , uii poco 

 inacchiato e con quelle caratteristiche, indicaiiti al solito 

 una non completa coppellazione. Si ritlri la coppella gra- 

 datamente verso I' imboccatnra della mufFola , ed ivi si 

 lasci per alcuni miniui a rafFreddare in parte , onde di- 

 versamente facendo non s'^abbia a togliere al bottone la 

 duttilita uecessaria. Si trasporti la coppella in qualche co- 

 moda situazione , ed ivi con la pinctte si estragga il bot- 

 tone , o non pctendoii spontaneamente rimovere, cio che 

 potrebbe alcuna volta accadere , la si spezzi , si ritiri 11 

 hottone , se lo sbratti con la bruschia da qualche poco 

 di possibile terroslta ritenuta (i) , e se lo trasporti alia 

 bilancia per osservare 1' accrescimento del peso , clo che 

 sempre si deve venficare, se non si e ecceduto nel fuoco 

 nd esposta la coppella in una situazione troppo avanzata. 

 Ricouosciuto r accrescimento , 11 quale per solito sta tra 

 i 1 5 e a5 millesimi circa (nulla iniluendo a danno della 

 partizione la differenza di qualche millesimo in piii o in 

 meno), si ponga di nuovo 11 bottone in una coppella al- 

 I'azione del fuoco ; poi si distenda un poco sotto 11 luar- 

 tello della lunghezza circa di la llnee, assottlgliaudolo un 

 poco neir estreinita. Si rlmetta sotto la muifola a bene 

 ricuocere, se lo passl al lamiuatojo , portandolo alia lun- 

 ghezza di 9 centimetri , e si esponga la lamina stessa 

 nuovamente al ricuoclmento , 11 quale deve essere forte 

 atteso la crudezza della lamina per T Inglunta lega del 

 rame. Si ritiri opportunamente , e se P involga stretta- 

 mente ( e clo sempre ) nella solita forma a splrale. Si 

 ponga quindi in uno de' consueti niatracci, versandovi 

 sopra grossi 4. ^fj. circa di acido nltrlco del grado aa 

 a freddo. Si esponga subito ad una raoderata quantlta di 

 carbone bene acceso e coperto da uno strato di cenere , 

 lasciando ivi 11 matraccio fino a tanto che il gas nltroso , 



(l) Nel nostrl fornelli h^ di cui inuffola e totalmente aperta ia 

 ambo le arcate , e per piano della quale si usa uno strato calcato 

 di carboncello miiiuto, con una coppella non eccedeure 3 linee 

 met. di profondita , s' ortlene un bottone nettissimo nella parte 

 inferiore , e per conseguenza facUiuente staccabiie dalla coppella 



